212 ^' Sonntag, 



walinten Massischen duktilen Fasern. Da ist z. B. das sog. Rotholz 

 der FicMe, das nach meinen eigenen Untersucliungeni) 62,14— 67,7 7o 

 Inkrustierung zeigE und doch kaum Spuren von Dehnbarkeit uber die 

 Elastizitatsgrenze hinaus bemerken laBt. Dagegen hat dann wieder 

 das Holz von Clematis Vitalba, Vinca minor und das Rotholz der 

 Donglasfichte, wie oben gezeigt wurde, sehr hervortretend duktile 

 Eigenschaften. Jedenfalls ist aber hier durch Heranziehen der Ver- 

 holzung zur Erklarung der Duktilitat ohne weiteres nichts gewonnen. 

 Nun ist aber unter dem Sammelbegriff der inkrustierenden Sub- 



■ 



stanzen eine ganze Anzahl chemischer Individuen vereinigt, iiber die 

 noch immer wenig Klarheit vorhanden. Das Ozapeksche Hadromal 

 ist schwierig darzustellen und in nur geringer Menge vorhanden. Aber 

 das Thorn sen sche Holzgummi ist schon mehrfach quantitativ in Hol- 

 zern bestimmt, und man hat recht verschiedene Mengen bei den ein- 

 zelnen Arten gefunden. Es konnte also vvohl der Fall sein, daB die 

 spezifische Art der Yerholzung ihren EiniinB hier geltend machte. Die 

 Holzer der Koniferen enthalten nach den Untersuchungen von Thomson, 

 Tollens, Wheeler usw.^) nur sehr geringe Mengen (Pinus silv. 2,23 7oi 

 Abies pect. 1,99 %) dieser wohldefinierten chemischen Substanz (sie 

 hat die Formel CgHsO^ = Xylan), dagegen Buchenholz 5 — 6 ^/o, 

 Kirschbaumholz 12,4% usw. 



Es war immerhin die MSghchkeit ins Auge zu fassen, dafi ein 

 groBer Gehalt an Holzgummi die abnorme Dehnbarkeit mancher Fasern 

 erzeuge. Ich habe deshalb nach den Vorschriften von Tollens eine 

 Bestimniung des Holzgummis der Kokosfaser unternommen. Die Me- 

 thode besteht in Klirze darin, daB moglichst fein zerkleinerte Spane 

 14 Tage mit 2*^/oiger NHg-Losung bei Zimmertemperatur ausgezogen 

 werden. Dann wird mit 5 ^oig®^ NaOH iibergossen und unter haufigem 

 Umrtihren 48 Stunden bei Zimmertemperatur sich selbst uberlassen. 

 Die durch Abpressen erhaltene Fltissigkeit wnrde nach teilweisem Ab- 

 setzen liltriert und mit gleichen Teilen 95^/oigen Alkohols versetzt, 

 welcher das natronhaltige Gummi fallt. Nach dem Absetzen und Dekan- 

 tieren des Alkohols und dem gehnden Abpressen des auf einem Tuche 

 gesammelten Niederschlags mit der Hand wird der Niederschlag mit 

 neuem Aikohol iibergossen und Salzsaure bis zur sauren Reaktion zu- 



1) Jahrb. f. wiss, Bot. 1903, pag. 89, tJber die mecliaiiischeii Eigenscliaften 

 des Eot- imd Weifiholzes usw. 



2) B. Tollens, Handb. der Kohlenhydrate 1895, 2 Bde.: Bd. I, pag. 223; 

 Bd. II, pag* 201. — Wheeler u. Tollens, Untersucliiingen tiber das Holzgummi. 

 Ann. d. Ciiem. 1889, Bd. GCLIV. 



